Jurnal CIVILLa  Vol 4 No 1 Maret 2019 ISSN No. 2503 - 2399

## ANALISIS PENGARUH PEMAKAIAN MATERIAL KERIKIL GUNUNG KECAMATAN MANTUP DAN SERAT ALAMI ECENG GONDOK TERHADAP KUAT TEKAN DAN KUAT LENTUR BETON
Rio Rahma Dhana
Dosen Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Islam Lamongan
email: riorahmadhana444@gmail.com

## Abstract
Basically,  concrete  has  some  basic  characteristics,  thoseare  strong  to  the  compressive  stress and weak to the tensile stress. The compressive strength of the concrete is influenced by the type of constituent material. If the constituent material is good, solid, then it will produce a concrete that has a high compressive strength. In this case it is planned by adding mountain gravel from Mantup  District  and  natural  fiber  from  water  hyacinth  at  0%,  4%,  6%,  and  8%  on  concrete compressive  strength.  This  research  usesexperimentalmethod,  where  the  gravel  from  Mantup replaces the common gravel and addition of water hyacinth fiber calculated from the proportion of  cement  weight  used.  By  using  cylindrical  test  object,  it  is  made  3  test  objects  for  each percentage  sample  of  water  hyacinth  fiber,  so  that  the  result  of  concrete  compressive  strength obtained later can be compared to the results. Based on the concrete compressive strength test, the scores of compressive strength in the age of 7 days which then correlated to the age of  28 days ie 0% (9,30Mpa), 4% (6,61 Mpa), 6% (5,66 Mpa), and 8% (3,77 Mpa).
Keywords: Concrete, compressive strenght, waterhyacinth, Mantup gravel

## 1. PENDAHULUAN
Beton  adalah  suatu  material  yang  terdiri dari  campuran  semen  portland,  air,  agregat kasar  (kerikil)  dan  agregat  halus  (pasir)  serta bahan tambahan bila diperlukan. Campuran dari bahan-bahan tersebut harus ditetapkan sedemikian  rupa  sehingga  menghasilkan  beton segar yang mudah dikerjakan.
Beton  merupakan  salah  satu  bahan konstuksi  yang  seringkali  dipergunakan  dalam struktur  bangunan  modern.  Tingkat  kebutuhan penggunaan  beton  di  masyarakat  sebagai struktur  bangunan  sangat  tinggi.  Karena  beton dinilai  lebih  praktis  dan  lebih  ekonomis dibanding dengan material konstruksi yang lain. Kadar semen dalam beton berpengaruh terhadap  kuat  tekan  beton.  (Dikutip  dari  Jurnal Sutrisno, dkk.2017).
Kuat  tekan  beton  sangat  dipengaruhi  oleh material  penyusunnya.  Sifat  material  penyusun yang  cukup  berperan  adalah  gradasi  agregat penyusun. Perlu disadari benar dalam pembuatan  beton  disini  adalah  perencanaan
komposisi  campuran  beton,  yang  merupakan penentu  kualitas  beton,  yang  berarti  juga kualitas sistem struktur total. Untuk memahami dan  juga  mempelajari  seluruh  perilaku  elemen gabungan pembentuk beton diperlukan pengetahuan  tentang  karakteristik  masing- masing  komponen  pembentuk  beton  yaitu semen,  agregat  halus,  agregat  kasar  dan  air. Kekuatan  beton  pada  umur  tertentu  tergantung pada  perbandingan  berat  air  dan  berat  semen dalam  campuran  beton.  (Dikutip  dari  Jurnal Reza, dkk. 2015).
Pada  dasarnya  beton  mempunyai  sifat  dasar, yaitu  kuat  terhadap  tegangan  tekan  dan  lemah terhadap  tegangan  tarik.  Kuat  tekan  beton dipengaruhi oleh jenis bahan penyusunnya. Jika bahan penyusunnya bagus, solid, maka nantinya akan menghasilkan beton yang mempunyai kuat tekan  tinggi.  Dalam  hal  ini  direncanakan dengan menambah kerikil gunung dari Kecamatan Mantup dan Serat Alami dari Eceng Gondok pada Kuat Tekan Beton .

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimental laboratorium  yaitu mengadakan kegiatan percobaan untuk mengadakan suatu hasil. Tujuan eksperimen ini yaitu  untuk  membandingkan  hasil  yang  telah
Jurnal CIVILLa  Vol 4 No 1 Maret 2019 ISSN No. 2503 - 2399
didapat  dalam penelitian  dengan  syarat  -  syarat yang ada.
Waktu  dan  tempat  penelitian  ini  akan dilakukan  di  Laboratorium  Teknik  Sipil Universitas  Islam  Lamongan  Jl.  Veteran  No.53 A Lamongan.. Penelitian ini adalah Kuat Tekan Beton yang menggunakan penambahan campuran  bahan  serat  eceng  gondok  dan menggunakan  kerikil  gunung  dari  Kecamatan Mantup untuk bahan campuran beton. Pelaksanaan Penelitian 1. Bahan
Bahan  –  bahan  yang  digunakan  dalam pembuatan benda uji adalah
a. Semen Portland
b. Agregat Kasar (Kerikil)
c. Agregat Halus (Pasir)
d. Serat Alami Eceng gondok
e. Air
2. Peralatan Peralatan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :
a. Alat pencampur bahan :
 Concrete mixer
 Sekop /sendok semen
b. Cetakan silinder beton
c. Mesin tekan hidrolis untuk menguji kuat tekan beton
3. Pengujian Bahan Susun Campuran Beton
Pada  tahap  ini  dilakukan  dan  pemeriksaan bahan  penelitian  yaitu  Semen,  Agregat,  Serat Eceng gondok dan Beton. Pemeriksaan dilakukan  untuk  mengetahui  sifat  –  sifat  bahan apakah  memenuhi  standart  spesifikasi  yang telah di tentukan.
Pengujian bahan susun campuran beton dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan dan berlaku di Indonesia terdiri dari :
a. Penyelidikan Bahan Semen :
1. Percobaan  Konsistensi  Normal  Semen (ASTM C 187-86)
2. Percobaan Berat Jenis Semen (ASTM C 188-89)
3. Percobaan Waktu Mengikat dan
Mengeras Semen (ASTM 119-92) b. Penyelidikan Bahan Pasir :
1. Pengujian Kadar Air Agregat (ASTM C 556 – 89)
2. Percobaan  Berat  Jenis  Pasir  (ASTM  C 128-93) 3. Percobaan Air Resapan Pasir (ASTM C 128-93)
4. Percobaan Bobot Isi dan Rongga Udara (ASTM C 188-89)
5. Percobaan  Analisa  Saringan  Pasir
(ASTM C 136-95a)
c. Penyelidikan Bahan Batu Pecah
1. Percobaan  Kelembapan  Batu  Pecah (ASTM C 566-89)
2. Percobaan  Berat  Jenis  Batu  Pecah (ASTM C 127-88-93)
3. Percobaan  Air  Resapan  Batu  Pecah (ASTM C 127-88-93)
4. Percobaan  Berat  Volume  Batu  Pecah (ASTM C 29-91)
5. Percobaan Analisa Saringan Batu Pecah (ASTM C 136-95a)
d. Pemeriksaan Serat Eceng gondok
Serat eceng gondok yang digunakan adalah eceng  gondok  yang  diproses  sendiri  oleh peneliti  sehingga  menjadi  serat  eceng  gomdok yang dibutuhkan.
Adapun  proses  pembuatan  serat  eceng  gondok adalah  :
1. Pengambilan eceng gondok dari sungai
2. Tahap Pembersihan eceng gondok.
Pada  tahap  ini  eceng  gondok  dibersihkan dari kotoran-kotoran yang melekat, kemudian di pisahkan dari daun dan akarnya
3. Tahap Penggilingan Pada  tahap  ini  eceng  gondok  yang  telah dibersihkan  dan  dipotong  –  potong  digiling hingga menyerupai serat.
4. Tahap Pengovenan Pada  tahap  ini  eceng  gondok  yang  sudah digiling  akan  dipisahkan  dari  air  sisa penggilingan,  kemudian  eceng  gondok  akan di  tiriskan  di  pan  kemudian  dimasukkan  ke dalam oven
5. Tahap Penjemuran Setelah  pengovenan  selama  24  jam,  eceng gondonk  yang  masih  basah  akan  di  jemur untuk  menghasilkan  serat  eceng  gondok yang diinginkan.
6. Tahap penambahan Pada  tahap  ini  serat  eceng  gondok  yang sudah kering akan ditimbang sesuai prosentase % yang akan digunakan.
Jurnal CIVILLa  Vol 4 No 1 Maret 2019 ISSN No. 2503 - 2399
Variasi  penambahan  serat  eceng  gondok  yang digunakan sebesar 0%, 4%, 6% & 8% dari berat semen.  Kemudian  pembuatan  benda  uji  dan penambahan serat eceng gondok pada masing – masing  variasi  dilakukan  3  kali  sesuai  dengan umur  beton.  Setiap  pengujian  terdapat  3  benda uji untuk setiap varian.
e. Pemeriksaan Beton :
Persiapan pembuatan beton yang dilakukan adalah pengambilan beton yang akan digunakan dengan  campuran  serat  eceng  gondok  dengan campuran  serat  alami  eceng  gondok  variasi sebesar 0%, 4%, 6%, dan 8%.
Tidak Ya Gambar 6 Bagan Alir Penelitian

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  metode  pengujian  referensi standart  yang  berlaku,  penulis  melakukan pengujian  di  Laboratorium  Universitas  Islam Lamongan  (UNISLA).Pengujian  karakteristik material  halus  dan  kasar  merupakan  pengujian awal  yang  di  lakukan  agar  mengetahui karakteristik  agregat  halus  dan  kasar  sebelum melakukan  mix  design  beton  yang  mengacu pada SNI.
Benda  uji  yang  digunakan  adalah  silinder dengan  ukuran  tinggi  30  cm  dan  diameter  15 cm  sebanyak  3  buah  untuk  setiap sample campuran  beton  untuk  diujikan  kuat  tekan beton  pada  umur  7  hari.  Diharapkan  dari  hasil penelitian  ini,  peneliti  dapat  mengetahui  hasil kuat tekan beton dari pengujian tambahan  serat eceng  gondok  serta  diharapkan  dengan  di manfaatkannya  kerikil  gunung  dari  kecamatan Mantup  dan  serat  alami  eceng  gondok  dapat meminimalkan penggunaan semen pada beton.
Tabel 1 Kesesuaian hasil penelitian dengan
Kajian pustaka
Mulai Persiapan Bahan Pengujian Bahan Semen
Agregat Kasar Agregat
Halus
Memenuhi

## Mix Design
Proporsi campuran serat alami eceng gondok terhadap semen 0%, 4%, 6%, 8%
Pengujian beton segar  Slump test
Pengujian beton selama 7 hari
Pengujian perilaku mekanik beton meliputi 
Kuat tekan beton Analisa data
Kesimpulan Selesai Serat Eceng gondok
Jurnal CIVILLa  Vol 4 No 1 Maret 2019 ISSN No. 2503 - 2399

## Sumber : Hasil Penelitian
Dari tabel 1 diatas diketahui dari pengujian semen    yang  terdiri  dari  pengujian  berat  jenis semen,  pengujian  konsistensi  semen,  dan pengujian waktu mengikat dan mengeras semen memenuhi syarat ASTM yang telah di tentukan.
Tabel 2 Kesesuaian Hasil Penelitian dengan Kajian Pustaka

## Sumber : Hasil Penelitian
Dari tabel 2 diatas diketahui dari pengujian agregat  halus    yang  terdiri  dari  pengujian kelembapan agregat halus, pengujian berat jenis agregat  halus,  pengujian  air  resapan  agregat halus,  pengujian  berat  volume  agregat  halus memenuhi  syarat  ASTM.  Sedangkan  pengujian analisa  saringan  pasir  tidak  memenuhi  syarat ASTM yang telah di tentukan.
Tabel 3 Kesesuaian Hasil Penelitihan Dengan kajian Pustaka No Jenis Pengujian Landasan Teori Hasil Penelitihan Ket 1. Kelembapan Kerikil Mantup ASTM 566- 89 nilai yang disyaratkan antara 1 – 4% Rata-rata kelembpan krikil 4,18 % Tidak Sesuai
4.
Pengujian Berat Jenis Krikil Mantup ASTM C 128-78 berat jenis Kerikil yang disyaratkan antara 2,4 – 2,7gr/dm 3 Berat jenis kerikil rata- rata dari hasil pengujian 4.37 gr/dm 3
Tidak Sesuai 6. Kadar Air
Resapan Kerikil Mantup ASTM C 127-88-93 batas yang diperolehkan antara 1% - 4%. Kadar air resapaan krikil rata- rata hasil pengujian 5,25  %
Tidak Sesuai
8.
Berat Volume Kerikil Mantup ASTM C 29- 91 Nilai yang Disyaratkan 1,4 – 1,7 kg/lt Berat volume rata-rata kerikil 1,37kg/lt. Sesuai No Uraian Kegiatan Landasan Teori Hasil Penelitian Ket 1. Konsisten si Normal Semen Portland ASTM C 187-86 konsistensi normal semen berkisar antara  26% - 29%. Didapat kebasahan pasta yang standart sebesar  28 % Sesuai 2. Pengujian Berat Jenis Semen ASTM C 188-89 berat jenis  semen Portland mempunyai kisaran  3,0 – 3,2. Dari pengujian berat  jenis semen yang didapat yaitu 3.1. Sesuai 3 Pengujian Waktu Mengikat dan Mengeras Semen ASTM  119- 92 waktu mengikat dan mengeras semen  yaitu antara  49  – 202  menit  ( intial  )  dan tidak  lebih dari 375 menit ( final ) Dari pengujian waktu mengikat dan mengeras Semen diperoleh Waktu mengikat awal    42 waktu mengikat akhir 3
Sesuai No Uraian Kegiata n
Landasan Teori
Hasil Penelitian
Ket
1 Kelemb apan Agregat Halus ASTM C 566-89 kelembapan pasir sebesar < 0,1 % Kelembapan pasir dari pengujian diperoleh rata-rata
0.06 %
Sesuai 2. Berat
Jenis
Agregat Halus ASTM C 128-78 berat jenis pasir antara 2,4 – 2,7 gr/dm 3 Berat jenis pasir rata- rata dari hasil pengujian sebesar 2,40 gr/dm 3 Sesuai 3. Pengujia n Air Resapan
Agregat Halus ASTM C 128-93 nilai yang disyaratkan 1 – 4% Hasil uji kadar air resapan diperoleh
1,10%
Sesuai 4. Berat Volume
Agregat Halus ASTM C 29 M-91 nilai yang disyaratkan antara 1,25 – 1,59. Hasil uji berat isi rata- rata sebesar 1.30 gr/lt. Sesuai
5 Analisa
Saringa n Pasir ASTM C 33 -78 nilai yang disyaratkan 2.2 -3.1 Hasil uji analisa saringan pasir diperoleh 3.42 % Tidak Sesuai
Jurnal CIVILLa  Vol 4 No 1 Maret 2019 ISSN No. 2503 - 2399
9 Analisa Saringan Krikil ASTM C 33- 93 batas yang diizinkan yaitu 6 -7 % Analisa saringan 4.29 Tidak Sesuai

## Sumber : Hasil Penelitian
Dari tabel 3 diatas diketahui dari pengujian agregat  kasar    yang  terdiri  dari  pengujian kelembapan,  pengujian  berat  jenis,  pengujian air  resapan,  pengujian  analisa  saringan  tidak memenuhi  syarat  ASTM  sedangkan  untuk pengujian berat volume agregat kasar memenuhi syarat ASTM yang telah di tetapkan.
Pencampuran  Beton Segar ( Mix Design ) Data Perencanaan 1. Jenis Semen  Semen Portland
2. Jenis Serat  Serat alami eceng gondok 3. Jenis Agregat Kasar  Kerikil gunung Mantup
4. Jenis Agregat Halus  Pasir
5. Umur perawatan
 7 hari 6. Jenis benda uji  Silinder Diketahui
Tinggi silinder : 30 cm Diameter silinder : 15 cm ( r = 7,5 cm) Maka : volume silinder = π x r 2 x t = 3,14 x 7,5 2 x 30 = 529,75 cm 2 = 5299 x 10 3 x m 3 / benda uji = 0,0053 m 3
Proporsi campuran beton untuk 1 m 3 berdasarkan SNI 03-2834-2000
Tabel 4 Pencampuran Beton Tiap 1m 3 Material Satuan/Kg Semen 371 kg Pasir 689 kg Kerikil 1047 kg Air 215 liter Sumber  Hasil penelitian
Perhitungan  untuk  1  silinder  dengan  volume sebesar 0,0053 m 3
Tabel 5 Perhitungan Material Semen Pasir Kerikil
0,0053 x 371 0,0053 x 689 0,0053 x 1047 = 1,97 kg = 3,65 kg = 5,55 kg
Sumber  Hasil penelitian

## Kebutuhan setiap material untuk 1 silinder
Tabel 6 Kebutuhan Material 1 silinder Material Satuan/kg Semen 1,97 kg Pasir 3,65 kg Kerikil 5,55 kg Air (liter) 1,14 liter Sumber  Hasil penelitian Tabel 7 Perbandingan Semen dan Serat Eceng
gondok % Semen (kg) Serat eceng gondok (kg) Pasir (kg) Keriki l (kg) Air (liter ) 0% 1,97 kg - 3,65 5,55 1,14 4% 1,89 kg 0,08 kg 3,65 5,55 1,14 6% 1,85 kg 0,12 kg 3,65 5,55 1,14 8% 1,81 kg 0,16 kg 3,65 5,55 1,14 Sumber  Hasil penelitian
Hasil Slump Test Setelah pelaksanaan pencampuran semua material dilakukan uji tes slump , gunanya untuk mengetahui  keenceran/kekentalan  beton  yang masih  segar.  Berdasarkan  data  penelitian  di peroleh nilai dari beton normal 15 cm, nilai dari 4%  campuran  serat  eceng  gondok  didapat  nilai 6,5  cm,  campuran  6%  didapat  nilai  5  cm  dan campuran 8% didapatkan nilai 4 cm.

## Pengujian Beton dan Kuat Tekan Beton
Sebelum  pengujian  beton  keras  dilakukan terdapat  proses  perendaman  beton  selama  7 hari.  Perendaman  ini  dilakukan  setelah  benda uji  dilepas  dari  cetakan.  Setelah  dilepas  dari cetakan  benda  uji  akan  di  keringkan  dengan cara  dijemur  dan  dilakukan  penimbangan.  Dan proses  terakhir  yaitu  pengujian  benda  uji dengan  mesin concrete  compression  machine
Jurnal CIVILLa  Vol 4 No 1 Maret 2019 ISSN No. 2503 - 2399
Tabel 8 Pengujian Kuat Tekan beton umur 7 hari .
No . Perbandinga n campuran Berat (kg) Diamet er (cm) Tinggi (cm ) Luas penampan g (cm 2 ) BJ beton (kg/m 3 ) Umur (hari) Tekan hancur (kg) Teganga n hancur (kg/cm 2 ) Rata 2
7 hari (kg/c m 2 ) 1 0% 12 15 30 176,63 2264,15 7 11500 65,11 65,11 12,4 15 30 176,63 2339,62 7 12000 67,94 12,2 15 30 176,63 2301,89 7 11000 62,28 2 4% 11 15 30 176,63 2075,47 7 8000 45,29 46,24 11 15 30 176,63 2075,47 7 8000 45,29 11 15 30 176,63 2075,47 7 8500 48,12 3 6% 10,8 15 30 176,63 2037,74 7 7000 39,63 39,63 10,8 15 30 176,63 2037,74 7 7000 39,63 10,8 15 30 176,63 2037,74 7 7000 39,63 4 8% 10,2 15 30 176,63 1924,53 7 5000 28,31 26,42 10,2 15 30 176,63 1924,53 7 4500 25,48 10,2 15 30 176,63 1924,53 7 4500 25,48 Sumber  Hasil penelitian
Berdasarkan  tabel  8  diatas,  diketahui bahwa terjadi penurunan kuat tekan pada setiap campuran  beton  sehingga  di  dapat  nilai  kuat tekan  tertinggi  yaitu  65,11  kg/cm 2 .  Sedangkan nilai  kuat  terendah  terdapat  pada  beton  dengan campuran serat sebesar 8 % yaitu 26,42 kg/cm 2 .
Tabel 9 Evaluasi Kuat Tekan beton umur 7 hari . Kode beto n Berat (kg) Tekanan hancur (kg) Teg. hancur (kg/cm 2 ) Teg. Hancur (Mpa) Rata - rata 0% 12 11500 65,11 6,51 6,51 12,4 12000 67,94 6,79 12,2 11000 62,28 6,23 4% 11 8000 45,29 4,53 4,62 11 8000 45,29 4,53 11 8500 48,12 4,81 6% 10,8 7000 39,63 3,96 3,96 10,8 7000 39,63 3,96 10,8 7000 39,63 3,96 8% 10,2 5000 28,31 2,83 2,64 10,2 4500 25,48 2,55 10,2 4500 25,48 2,55 Sumber  Hasil penelitian
Dari  hasil  penelitian  pada  tabel  9 didapatkan hasil uji kuat tekan beton padaumur 7 hari yaituserat 0% sebesar 6,51 Mpa, serat 4% sebesar 4,62 Mpa., serat 6% sebesar 3,96 Mpa, dan serat 8% sebesar 2,64 Mpa.
Tabel 10 Evaluasi Kuat Tekan beton umur 28 hari .
Kode beton Umur beton Nilai korelasi Teg. 28 hari (kg/cm 2 ) Teg. Hancur (Mpa) Rata –rata 0% 7 hari 0,70 93,01 9,30 9,30 7 hari 0,70 97,06 9,71 7 hari 0,70 88,97 8,90 4% 7 hari 0,70 64,71 6,47 6,61 7 hari 0,70 64,71 6,47 7 hari 0,70 68,75 6,87 6% 7 hari 0,70 56,62 5,66 5,66 7 hari 0,70 56,62 5,66 7 hari 0,70 56,62 5,66 8% 7 hari 0,70 40,44 4,04 3,77 7 hari 0,70 36,40 3,64 7 hari 0,70 36,40 3,64

## Sumber  Hasil penelitian
Dari  hasil  penelitian  pada  tabel  7  didapatkan hasil  uji  kuat  tekan  beton  pada  umur  28  hari yaitu  dari  hasil  uji  kuat  tekan  beton  campuran serat  eceng  gondok  0%  diperoleh  nilai  9,30 Mpa,  campuran  serat  eceng  gondok  4% diperoleh  nilai  6,61  Mpa.,  serat  eceng  gondok 6%  diperoleh  nilai  5,66  Mpa.campuran  serat eceng gondok 8% diperoleh nilai 3,77 Mpa.
Jurnal CIVILLa  Vol 4 No 1 Maret 2019 ISSN No. 2503 - 2399
Gambar 7 Grafik kuat tekan beton umur 7-28 hari Sumber  Hasil penelitian
Dari  hasil  gambar  7  diatas  diketahui  nilai kuat tekan beton umur 7 hari beton normal 6,51 Mpa,  beton  dengan  campuran  4%  mendapat nilai  4,62  Mpa,  6%  mendapat  nilai  3,96  Mpa, sedangkan  8%  mendapat  nilai  2,64  Mpa, Sedangkan  beton  dengan  umur  korelasi  28  hari beton  normal  didapat  nilai  9,30  Mpa,  beton dengan  campuran  4%  didapat  nilai  6,61  Mpa, 6%  didapat  nilai  5,66  Mpa,  sedangkan  untuk  8 % didapat nilai sebesar 3,77 Mpa.
Tabel 10 Evaluasi Kuat Lentur beton umur 28 hari .
Kode beton Umur beton Hasil Uji (MPa)
kuat tekan, fc` kuat lentur, fr 0% 28 hari 9,3 1,89 28 hari 9,71 1,93 28 hari 8,9 1,85 4% 28 hari 6,47 1,58
28 hari 6,47 1,58 28 hari 6,87
1,63 6% 28 hari 5,66 1,48 28 hari 5,66 1,48
28 hari 5,66 1,48 8% 28 hari 4,04 1,25 28 hari 3,64 1,18 28 hari 3,64 1,18 Sumber  Hasil penelitian
Hasil  uji  menunjukkan  bahwa  nilai  kuat  lentur pada  umur  28  hari  meningkat  tidak  terlalu tinggi  dibanding  kuat  lentur  umur  7  hari.  Kuat tekan  umur  28  hari  jauh  lebih  besar  dibanding kuat tekan umur 7 hari.

## 4. KESIMPULAN
Dari  data  yang  diperoleh  dan  dari  analisa  yang dilakukan,  maka  dapat  diambil  kesimpulan sebagai berikut 
1. Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan, pemanfaatan  kerikil  gunung  kecamatan mantup sebagai pengganti kerikil biasa pada campuran  beton  dan  serat  alami  eceng gondok  pada  campuran  beton  belum  dapat digunakan  sebagai  alternatif  karena  dari hasil  penelitian  nilai  kuat  tekan  yang diperoleh  masih  jauh  dari  kuat  tekan  beton yang direncanakan.
2. Berdasarkan  hasil  uji  kuat  tekan  beton dengan penambahan kerikil gunung kecamatan  mantup  dan  serat  alami  eceng gondok  0%,  4%,  6%,  dan  8%  dari  berat semen  berdampak  terhadap  penurunan  nilai kuat  tekan  beton.  Nilai  kuat  tekan  yang diperoleh  pada  umur  7  hari  yaitu  0%  (6,51 Mpa),  4%  (4,62  Mpa),  6%  (3,96  Mpa),  8% (2,64 Mpa). Sedangkan nilai kuat tekan yang diperoleh pada umur 28 hari  yaitu 0% (9,30 Mpa),  4%  (6,61  Mpa),  6%  (5,66  Mpa),  8% (3,77  Mpa).  Dan  untuk  nilai  kuat  lentur sesuai  dari  tabel  diatas.  Dari  hasil  uji  kuat tekan  dan  lentur  yang  diperoleh,  dapat disimpulkan  bahwa  beton  dengan  campuran serat memperoleh  nilai yang lebih kecil dari pada  beton  normal  atau  beton  tanpa campuran serat eceng gondok.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian,  peneliti menyadari  masih  banyak  kekurangan  pada penelitian  ini,  oleh  karena  itu  hasil  penelitian ini  belum  dapat  dikatakan  sempurna,  namun demikian diharapkan dapat memberikan kontribusi  bagi  mahasiswa/i  dalam  rangka pembelajaran.  Ada  beberapa  hal  yang  dapat dipelajari  pada  penelitian  ini  dan  dapat dilakukan  lebih  lanjut  sebagai  acuan  atau masukan  yang  dapat  berguna  bagi  mahasiswa/i atau  peneliti  lain  dan  bagi  lembaga  pendidikan perguruan tinggi, diantara nya adalah 
1. Agar  diperoleh  nilai  slump  yang  sesuai dengan  yang  diharapkan  maka  pada  saat pengetesan slump harus diperhatikan dengan benar prosedur pelaksanaan nya.
6,51 4,62 3,96 2,64 9,30 6,61 5,66 3,77 0,00 5,00 10,00 normal 4% 6% 8% kua t te ka n (M pa ) Grafik kuat tekan 7-28 hari
Jurnal CIVILLa  Vol 4 No 1 Maret 2019 ISSN No. 2503 - 2399
2. mahasiswa/i harus sudah mengetahui kualitas  bahan  yang  digunakan,  mampu menghitung  kebutuhan  komposisi  bahan yang digunakan, mengetahui cara
menimbang yang ketelitiannya sesuai standart, dan mengetahui campuran komposisi  yang  benar  agar  dapat  dihasilkan kuat  tekan  beton  yang  sesuai  dengan  yang diharapkan.

## REFERENSI
Anam,  dkk,  2015. Pemanfaatan  Serbuk  Eceng Gondok sebagai Campuran Beton Mutu Tinggi . Jurnal Teknik Sipil ISBN 978- 602-99334-4-4Jurusan  Teknik  Sipil, Fakultas Teknik:Universitas Islam Sultan Agung Semarang Adytia  E.  Sutrisno,    Dwi  Kartikasari.  2017 Pengaruh  Penambahan  Abu  Jerami Padi  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton, Jurnal  Civilla  Vol  2  No  2  September 2017  ISSN  No.  2503  –  2399,  Program Studi  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik Universitas Islam Lamongan. ASTM, Annual  Book  of  ASTM  Standart Volume 04.02 “ Concrete and Aggregates ”,  2001
ASTM  C  29–91, Standard  Test  Method  for Bulk  Density  (“Unit  Weight”)  and Voids Aggregates . ASTM  C  33-01, Standart  Specification  For
Concrete Agregate . Philadelphia ASTM  C  39, Compresive  Strength  of Cylindrical Concrete Specimens , (2002).  Annual  Books  of  ASTM Standards, Philadelphia-USA.
ASTM  C  127, Standard  Test  Method  for Density,  Relative  Density  (Specific Gravity),  and  Absorbtion  of  Coarse
Aggregate .
ASTM  C  128-78, Standard  Test  Method  for Density,  Relative  Density  (Specific Gravity),  and  Absorbtion  of  Fine
Aggregate . ASTM  C  187-86, Normal  Consistency  of Hydraulic Cement
ASTM  C  188-89, Density  Test  of  Hydraulic Cement
ASTM  C  188  – 95, Standard  Test  Method  for Density of Hydraulic Cement .
ASTM  C  191-92, Time  of  Setting  of  Hydraulic Cement by Vicat Needle ASTM  C  566  – 89, Standard  Test  Method  for Total  Evaporable  Moisture  Content ofAggregate by Drying
Badan  Standarisasi  Nasional.  (2000). SNI  03- 2834-2000,  Tata  Cara  Pembuatan Rencana  Campuran  Beton  Normal. Badan Standarisasi Nasional. Badan  Standarisasi  Nasional.  (2002). SNI  03- 6815-2002,Tata cara mengevaluasi hasil  uji  kekuatan  beton. Badan Standarisasi Nasional. Badan  Standarisasi  Nasional.  (2000). SNI  03- 6468-2000,  Tata  Cara  Perencanaan Campuran Tinggi dengan Semen Portland  dengan  Abu  Terbang. Badan Standarisasi Nasional.
Reza  A.  Polii,    dkk.  2015 Kuat  Tekan  Beton dengan  Variasi  Agregat  yangBerasal dari  Beberapa  Tempat  di  Sulawesi Utara ,  Jurnal  Sipil  Statik  Vol.3  No.3 Maret  2015  (206-211)  ISSN:  2337- 6732, Universitas Sam Ratulangi Fakultas Teknik Jurusan Sipil Manado.